FABRICAT, DU VERRE POUR LES EMPL. OPTIQ. 317 
s’alliant au platine rendoient ce dernier fusible. Lorsque 
le plomb rouge succéda à la litharge, le même effet 
eut encore lieu étant dû à la présence de particules de 
charbon et d’autres matières désoxidantes, D’autres im- 
puretés donnoient au verre une couleur encore plus 
foncée qu’on ne l’auroit imaginé d’après la quantité pré- 
sente ; cela s’est expliqué ensuite. Le carbonate de plomb 
se lrouva aussi impur. Finalement il fallut purifier tout 
l'oxide de plomb dont on vouloit se servir en le con- 
verlissant en nitrate, eten le cristallisant une ou deux 
fois suivant que Île besoin l’exigeoit. 
15) Pour parvenir à ce résultat la litharge est d’abord 
lavée, procédé par lequel plusieurs particules noires, fer- 
rugineuses et carbonacées, sont séparées ; elleest ensuite 
dissoute dans de l'acide nitrique étendu, de manière à 
former une solution saturée chaude; l'opération se fait 
dans des vases de terre. On a essayé de la faire avec l’a- 
cide pur et avec celui qui l’étoit moins , et les résultats 
n'ont pas présenté de différence sensible : une petite 
quantité d'acide sulfurique ne fait pas de mal, et le sul- 
fate de plomb se dissout parfaitement dans le verre; mais 
nous avons toujours évité l'acide muriatique. Comme 
c'est la chaleur qui fait agir l’un sur l’autre, l’acide, l'eau 
et la litharge, soit qu’elle soit appliquée dans ce but, 
ou qu'elle provienne de la marche de l’action chimique, 
on trouvera que le liquide devient extrêmement trouble 
lorsqu'il approche de l’état neutre. On doit alors faire 
écouler la solution saturée chaude de la litharge qui est 
restée et du nitrate de plomb non dissout , et après on 
la laisse reposer quelques instans ; on verse encore le 
